( 855 ) 



l'électrode négative étant un fil de fer galvanisé, et l'électrode positive un 

 fil de cuivre, au bout de huit à dix minutes, au lieu de barbes amoncelées, 

 on aperçoit tout autour du fil de fer une cristallisation élégante de cad- 

 mium métallique, semblable à celle de l'étain, produite par la décompo- 

 sition électrochimique du chlorure de ce métal. De longues aiguilles bril- 

 lantes de cadmium se forment d'abord au haut de la tige de fer; lelbrome 

 qui se rend au pôle positif vient former, autour du fil de cuivre, une couche 

 de protobromure de cuivre insoluble dans la liqueur; l'électrode positive 

 n'étant plus en contact direct avec le bain , la décomposition cesse au bout 

 de quelques heures. 



w Le bromure double de cadmium et d'ammonium se comporte à peu près 

 comme le précédent: sel neutre, aucun résultat; bromure acidulé, dé- 

 composition très-régulière, dépôt du cadmium très-blanc et très-adhérent. 

 Lorsqu'on fait usage d'une anode insoluble, le brome libre qui se rend 

 au pôle positif, possédant une densité supérieure à celle du bain, va se 

 déposer peu à peu au fond du vase dans lequel on opère, tout en suivant 

 l'anode. 



» h'iodure double de cadmium et d'ammonium n'exige qu'un faible courant 

 pour sa décomposition. Le cadmium se précipite instantanément sous 

 forme de masses spongieuses. 



» Le sulfate de cadmium acidulé donne lieu à un dépôt immédiat de 

 cadmium métallique, très-adhérent et susceptible d'un très-beau poli. 

 C'est, avec le bromure acidulé, la meilleure méthode pour obtenir des 

 dépôts de cadmium. 



» hesuljnte double de cadmium et d'ammonium à l'état neutre n'est pas sen- 

 siblement décomposé par la pile; lorsqu'on y ajoute une petite quantité 

 d'acide sulfurique, le cadmium se dépose parfaitement, mais il est peu 

 adhérent. 



» Bismuth. — Je suis parvenu à obtenir des dépôts électrochimiques de 

 bismuth en me servant du chlorure double de bismuth et cC ammonium, sel 

 blanc cristallisable, très-soluble dans l'eau, à la faveur d'un léger excès 

 d'acide chlorhydrique. Il est bon d'opérer à froid sur une solution renfer- 

 mant 2D à 3o grammes de ce sel par litre. Si le bain était porté à ioo degrés, 

 le bismuth ne se déposerait pas. 



» L'intensité du courant et la concentration du bain sont d'une grande im- 

 portance. Avec une pile de Daniell, le dépôt est long à se former et il est peu 

 abondant; avec un élément de Bunsen, on précipite instantanément le bis- 

 muth sur des lames de cuivre ou de laiton ; elles se trouvent presque aussitôt 



